TCVN11022-6:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11022-6:2015 (ISO 11127-6:2011) về Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt - Phần 6: Xác định các tạp chất tan trong nước bằng phương pháp đo độ dẫn điện TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11022-6:2015 ISO 11127-6:2011 CHUẨN BỊ N Ề N THÉP TRƯỚC KHI PHỦ SƠN VÀ SẢN PH Ẩ M LIÊN QUAN - PHƯƠNG PHÁP THỬ VẬT LIỆU MÀI PHI KIM DÙNG Đ Ể PHUN LÀM SẠCH B Ề M Ặ T - PH Ầ N 6: XÁC ĐỊNH CÁC TẠP CH Ấ T TAN TRONG NƯỚC BẰNG PHÉP ĐO Đ Ộ D Ẫ N NHIỆT Preparation of s teel substrates be f ore application of paints and related p roducts - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Determ i nation of water-soluble contaminants by conductivity measurement 1 Phạm v i áp dụng Tiêu chuẩn này là một trong các tiêu chuẩn đề cập đến việc lấy mẫu và thử nghiệm vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt. Các loại vật liệu mài phi kim và các yêu cầu về mỗi loại được quy định trong bộ ISO 11126. Bộ ISO 1 1126 và TCVN 11022 (ISO 11127) là một tập hợp các tiêu chuẩn về vật liệu m à i phi kim dùn g để phun làm sạch bề mặt. Thông tin về các phần của cả hai bộ tiêu chuẩn được nêu trong Phụ lục A. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo độ dẫn điện để xác định tạp chất tan trong nư ớ c có trong vật liệu mài phi kim dùng để phun l à m sạch bề mặt. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là c ầ n thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng b ả n được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì á p dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đ ổ i, b ổ sung (nếu có). TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TCVN 11022-1 (ISO 11127-1), Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản ph ẩ m liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch b ề mặt - Phần 1: Lấy mẫu. 3 Thuốc thử 3.1 Nước dẫn điện, có độ tinh khiết ít nhất là cấp 2 theo quy định trong TCVN 4851 (ISO 3696). 4 Thiết bị, dụng cụ Thiết bị và d ụ ng cụ thủy tinh thông thường trong phòng thử nghiệm và các thi ế t b ị , dụng cụ sau: 4.1 C ầ u đo độ dẫn điện 1) . 4.2 B ì nh đo độ d ẫ n điện 1) . 4.3 Cân, có khả năng cân chính xác đến 0,1 g. 5 Lấy mẫu Lấy mẫu đại diện của s ả n ph ẩ m được thử nghiệm theo quy định trong TCVN 11022-1 ( ISO 11127-1). 6 Cách tiến hành 6.1 Thực hiện phép xác định hai lần lặp lại. 6.2 Cân phần mẫu thử (100 ± 0,1) g của mẫu vào b ì nh tam giác dung tích 250 mL v à thêm (100 ± 1) mL nước dẫn điện (3.1). Lắc trong 5 min và để yên trong 1 h. Sau đó l ắ c lại trong 5 min và để cho lắng. Nếu chất l ỏ ng không trong hoàn toàn, lọc chất l ỏ ng bằng phương pháp phù hợp. 6.3 Chuyển một lượng chất l ỏ ng vừa đủ đ ể làm đầy b ì nh đo độ dẫn điện (4.2) c ủ a cầu đo độ dẫn điện (4.1). Đo độ dẫn điện của dung dịch, t í nh bằng microsiemen trên centimet, ở nhiệt độ 20 °C. Cầu d ẫn điện phải được b ù ở nhiệt độ 20 °C hoặc, cách khác, độ dẫn điện phải được đo ở nhiệt độ 20 °C. 7 Biểu thị kết quả Tính độ dẫn điện, g s , bằng microsiemen trên centimet, của vật liệu mài, theo công thức sau: g s = g m x K 20 trong đó: g m là độ dẫn điện của dung dịch tại 20 °C, tính bằng microsiemen trên centimet; K 20 là hằng số cell của bình đo độ dẫn điện tại 20 °C. Nếu chênh lệch giữa các phép xác định hai lần lặp lại lớn hơn 10 % (so với kết quả cao hơn), thì ti ế n hành lại quy tr ì nh theo quy định trong Điều 6. Tính giá trị trung b ì nh của hai phép xác định hợp lệ và báo cáo kết quả chính xác đến 10 μS/cm. 8 B á o cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm í t nhất các thông tin sau: a) các thông tin cần thiết để nhận biết s ả n ph ẩ m được thử, ph ù hợp v ớ i phần tương ứ ng của bộ ISO 11126 (xem Phụ lục A), nếu c ó ; b) viện dẫn tiêu chuẩn này, TCVN 11022-6 (ISO 11127-6); c) kết quả thử nghiệm; d) bất k ỳ sai l ệch so với phương pháp thử đ ã được quy định; e) ngày thử nghiệm; f) tên của người thực hiện phép thử. Phụ lục A (tham kh ả o) Các tiêu chuẩn về vật liệu mài ph i kim dùng để phun làm sạch bề mặt Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với vật liệu mài phi kim d ùng để phun làm sạch bề mặt bao gồm tương ứng trong bộ ISO 11126 v à TCVN 11022 (ISO 11127). Bộ ISO 11126 Chu ẩ n bị nền thép trước khi ph ủ sơn và sản phẩm liên quan - Yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu mài phi kim dùng đ ể phun làm sạch bề mặt, bao gồm các phần sau: - Phần 1: Giới thiệu chung và phân loại - Phần 3: X ỉ đồng tinh luyện - Phần 4: X ỉ lò than - Phần 5: Xỉ niken tinh luyện - Phần 6: Xỉ lò sắt - Phần 7: O xit nhôm nung chảy - Phần 8: Cát olivin - Phần 9: Staurolite - Phần 10: atmandite garnet Bộ TCVN 11022 (ISO 11127) Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản ph ẩ m liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt, bao gồm các phần sau: - Phần 1: Lấy mẫu; - Phần 2: X á c định sự phân bố cỡ hạt; - Phần 3: Xác định khối lượng riêng biểu kiến; - Phần 4: Đánh giá độ cứng bằng phép thử trượt kính; - Phần 5: X á c định độ ẩ m; - Phần 6: Xác định các tạp chất tan trong nước bằng phép đo độ dẫn điện; - Phần 7: X á c định clorua tan trong nước. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuốc thử 4 Thiết bị, dụng cụ 5 Lấy mẫu 6 Cách tiến hành 7 Biểu thị kết quả 8 Báo cáo thử nghiệm Phụ lục A (tham kh ả o) Các tiêu chu ẩn về vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt 1) C ầ u d ẫn điện và b ì nh đo độ dẫn điện thương mại b ấ t kỳ có bù nhiệt độ và dải từ 10 μ S /cm đến 1 000 μS/cm là phù hợp.